HYDRATES  DU  DIOXYDE  d’ÉTAIN  , ETC. 
331 
ainsi  qu’il  résulte  des  observations  suivantes: 
Séché  à l’air  et  devenu  sec  au  toucher  . 54,14  Vo  = mol.  H2O 
Idem,  d’une  seconde  préparation.  . .53,01  % = 3,77  „ „ 
Idem , „ troisième  „ 
(encore  un  peu  humide  au  toucher) . . 57,2  „ = 4,4  „ „ 
Dans  l’air  humide 4 à 4,2 „ „ 
La  plus  grande  partie  de  cette  eau  d’hydratation  est  retenue 
par  un  lien  très  faible,  comme  le  prouve  la  circonstance  qu’il 
s’en  perdait  déjà  tant  au  degré  de  sécheresse  de  l’air  de  l’ap- 
partement ; après  trois  jours  de  cette  exposition , l’acide  présen- 
tait , en  effet , la  composition  suivante , qu’il  conserva  à de  légères 
variations  près: 
SnO^  . 1,4  à 1,5  O. 
Dans  l’air  sec,  il  devint  Sn  02.0,25  H2  O ou  4 (Sn02).H2  0. 
Il  est  à remarquer  que,  dans  cet  état,  l’acide  silicique  n’a 
pas  encore  éprouvé  de  modification  moléculaire , car  à l’air  humide 
il  absorbe , d’abord  très  rapidement  et  ensuite  avec  plus  de  len- 
teur, assez  d’eau  pour  qu’au  bout  de  14  jours  il  contienne  de 
nouveau:  4H2O. 
Après  avoir  été  chauffé  à 100°  il  ne  renferme  plus  que  : 0,2  H2O. 
Lorsqu’il  est  devenu  anhydre  par  la  calcination,  il  reste  très 
hygroscopique  et  peut  encore  absorber  beaucoup  d’eau.  Dans 
deux  expériences  j’ai  obtenu,  comme  maximum:  2,9  et  3,1  H2O. 
Plus  d’un  mois  fut  nécessaire  pour  atteindre  ces  poids  constants. 
Dans  la  seconde  de  ces  expériences , la  quantité  d’eau  absorbée 
s’élevait  à 2gi’,76.  A l’air  de  l’appartement , la  plus  grande  partie 
de  l’eau  fut  de  nouveau  abandonnée,  mais  lentement.  Un  poids 
de  5g^^,742  de  l’acide  silicique  Si02 . 3 H2  O,  contenu  dans  une 
capsule  de  platine,  eut  besoin  de  12  jours  avant  d’être  arrivée 
en  équilibre  avec  le  degré  d’humidité  de  l’air;  il  renfermait 
alors  approximativement  encore  0,5  mol.  H2  O,  avec  de  légères 
variations  d’un  jour  à l’autre  (par  ex.  0,45,  0,52,  0,48  etc.). 
Je  note  encore  une  fois,  expressément,  que  même  l’acide 
silicique  porté  au  rouge,  après  qu’il  eut  repris  3 O,  formait 
